   
中华人民共和国国家标准
GB xxxx—xxxx
 
食品安全国家标准  
食品接触材料 及制品用粘合剂  
（征求意见稿） 
 
 
xxxx -xx-xx发布  xxxx -xx-xx实施 
1 
 食品安全国家标准  
食品接触材料 及制品用粘合剂  
1 范围  
本标准适用于食品接触 材料及制品用粘合剂 。 
2 术语和定义  
2.1 食品接触 材料及制品用粘合剂  
    食品接触 材料及制品中 ，通过物理或化学方式产生 胶接作用，直接或间接与食品接触的材料 。 
3  产品分类  
根据是否与食品 直接接触，食品接触 材料及制品用粘合剂可 分为两类 ：  
——直接接触食品用粘合剂 ：用于食品接触材料及制品 且预期直接与食品接触的粘合剂 。 
——间接接触 食品用粘合剂 ：用于食品 接触材料及制品 且不与食品 直接接触的粘合剂。 
4 基本要求  
4.1  食品接触 材料及制品用粘合剂应符合 GB 4806.1的规定。 
4.2  相关企业应严格控制 食品接触 材料及制品 接缝和边缘 的设计和生产 ，并采取有效阻隔层等措施 ，
尽可能降低 直接接触食品用粘合剂 中的物质残留在食品上 的量和间接接触食品用粘合剂 中的物质迁移
到食品中的量 ，保证其不危害 人体健康。 
4.3  食品接触材料及制品用 粘合剂企业应 对粘合剂生产过程中 生成的寡聚物等 物质进行控制，保证其
迁移到食品中的量 不危害人体健康 。 
5 技术要求 
5.1  原料要求 
5.1.1  直接接触食品用粘合剂允许使用 的原料物质应符合附录 A及相关公告的规定 。 
5.1.2 食品接触材料及制品用 粘合剂（直接接触 食品用粘合剂 除外）允许使用的原料物质应符合附录 A、
附录 B及相关公告的规定 。 
5.1.3食品接触材料及制品用粘合剂使用 的添加剂应 符合 GB 9685 及相关公告 的规定。 
5.2  感官要求 
使用粘合剂的食品接触 材料及制品的 感官要求应符合表 1的规定。 
  
2 
 表1 感官要求 
项目  要求  
感官  色泽正常 ，无异臭、不洁物等  
浸泡液  迁移试验所得浸泡液无 明显着色 、浑浊、沉淀、异臭等感官性的 劣变 
5.3 理化指标  
5.3.1使用粘合剂的食品接触材料及制品的理化指标应符合 表2的规定。 
表2  理化指标  
项目  指标  检测方法  
总迁移量 （mg/dm2） 10a GB 31604.8  
高锰酸钾 消耗量 /（mg/kg） 
水（60℃，2h）                              ≤  
10 GB31604.2  
重金属（以Pb计）/（mg/kg） 
4%乙酸（体积分数）（ 60℃，2h）             ≤                    
1.0 GB 31604.9  
芳香族伯胺b/(mg/kg)                              ≤ 0.01 食品接触材料及制品中 芳香族
伯胺的检测  
a婴幼儿食品 接触材料及制品 用粘合剂应根据实际使用中的面积体积比将结果换算为 mg/kg，且限量为 ≤60mg/kg。 
b仅适用于芳香族聚氨酯粘合剂 、使用胺类固化剂的环氧型粘合剂 、聚酰亚胺粘合剂等 固化反应过程可能产生芳香族
伯胺的粘合剂 ，且应在粘合剂 固化反应完成后 ，对食品接触材料及 制品终产品开展芳香族 伯胺的迁移量检测 。 
5.3.2 食品接触材料及制品用粘合剂所用 原料的理化指标应符合本标准附录 A、附录 B、GB 9685和相
关公告的规定 。 
6 其他 
6.1 迁移试验    
迁移试验 应按 GB 31604.1 和GB 5009.156 的规定执行 。迁移试验应选择 使用了粘合剂的 食品接触
材料及制品终产品 。 
6.2 标签标识 
标签标识应符合 GB 4806.1 的规定。如产品为芳香族聚氨酯粘合剂 、使用胺类固化剂的环氧型粘合
剂和聚酰亚胺粘合剂 ，应在标签上注明产品 全称。 
 
  
1 
 附录 A 
直接接触食品的粘合剂允许使用的 基础聚合物 及使用要求  
A.1 表A.1 规定了直接接触食品的粘合剂 允许使用的 基础聚合物 名单及使用要求 。 
A.2 GB 9685 -2016附录 B中特定迁移总量限量 ［SML（T） ］及SML（T）分组编号适用于本标准 。 
 
表A.1 直接接触食品的粘合剂 允许使用的 基础聚合物 及使用要求  
 
序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
1 含1-甲基 -1-丙基的
2-甲基 -1,3-丁二烯
的聚合物  9010 -85-9           
2 2-丙烯腈与 1,3-丁
二烯的聚合物 ；丁
腈橡胶（170型） 9003 -18-3   1（1,3-丁二烯：QM） 或
ND（1,3-丁二烯：SML，
DL = 0.0 1mg/kg）； ND
（丙烯腈：SML,DL= 
0.01mg/kg）     不可用于制
造橡胶奶嘴
及饮料容器  
3 2-丙烯酸甲酯与
1,3-丁二烯和 2-丙
烯腈的聚合物  27012 -62-0   ND（2-丙烯腈：SML，
DL=0.0 1mg/kg） ；1（1,3-
丁二烯：QM） 或ND
（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.0 1mg/kg）；6（2-
丙烯酸甲酯 ：SML）     用于接触水
性、脂类和干
燥食品，不得
用于制作饮
料容器，使用
温度应低于
66℃ 
4 聚丁烯 -1 9003 -28-5           
5 (2E)-2-丁烯二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯、2-丙烯腈和
2-丙烯酸的聚合物  85600 -91-5 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸：SML）；
ND（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/kg ）或1
（1,3-丁二烯：QM）；
ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23 无丁烯酸迁
移量检测方
法时可使用
0.05 mg/6dm
²（QM）做为
其限量值  
6 2-丙烯酸与苯乙烯
和(1-甲基乙烯基 )
苯的聚合物铵盐  89678 -90-0           
7 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-
丙烯基酯与丙烯
腈、甲基丙烯酸 、
甲基丙烯酸甲酯和
苯乙烯的共聚物  — 按生产需
要适量使
用 0.05（2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯 ：SML）；
ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23    
2 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
8 2-甲基 -2-丙烯酸甲
酯与乙基 -2-丙烯酸
盐和 2-丙烯酸的聚
合物  25135 -39-1           
9 2-甲基 -2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯的聚
合物  25035 -82-9 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
10 2-甲基 -2-丙烯酸与
2-丙烯酸乙酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸甲酯
的共聚物  25133 -97-5           
11 苯乙烯与 1,3-丁二
烯的聚合物  9003 -55-8 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/kg ）或1
（1,3-丁二烯：QM）       
12 苯乙烯与丙烯酸丁
酯和丙烯酸的共聚
物 25586 -20-3           
13 丙烯腈和丁二烯与
苯乙烯的三元共聚
物 9003 -56-9 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ）； ND
（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/kg ）或1
（1,3-丁二烯：QM）       
14 丙烯腈与丙烯酸 -2-
乙基己酯 、甲基丙
烯酸和苯乙烯的共
聚物  26873 -77-8 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ）； 0.05
（丙烯酸 -2-乙基己酯 ：
SML） 6 23   
15 丙烯腈与丙烯酸丁
酯和 N-羟甲基 -甲
基丙烯酰胺的共聚
合物  29434 -28-4 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ）； 0.05
（N-羟甲基 -甲基丙烯
酰胺：SML） 6 22   
16 丙烯腈与丙烯酸乙
酯的聚合物  25053 -12-7 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22   
17 丙烯腈与丙烯酸乙
酯和 N-羟甲基 -丙
烯酰胺的共聚物  29013 -35-2 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ）； 0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰胺 ：
SML） 6 22   
18 丙烯腈与丙烯酸乙
酯和亚甲基丁二酸
的共聚物  35705 -21-6 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22    
3 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
19 丙烯腈与甲基丙烯
酸甲酯和苯乙烯的
共聚物  25213 -88-1 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23   
20 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸丁酯 、甲基
丙烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物  26184 -07-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
21 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物  25035 -69-2 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
22 丙烯酸丁酯与亚甲
基丁二酸 、甲基丙
烯酸和苯乙烯的共
聚物  65899 -77-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
23 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸的共聚物  25212 -88-8 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
24 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、丙烯酸 -2-乙基
己酯和丙烯酸甲酯
的共聚物  98060 -25-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基己
酯：SML） 6 22   
25 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸 -2-甲基
丙酯的共聚物  58090 -96-3 按生产需
要适量使
用   6 22   
26 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和甲基丙烯酸甲
酯的共聚物  26300 -51-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
27 丙烯酰胺与丙烯
腈、丙烯酸乙酯 、
亚甲基丁二酸和 N-
羟甲基 -丙烯酰胺的
共聚物  65379 -28-4 按生产需
要适量使
用 ND(丙烯酰胺 :SML, DL 
=0.01mg/kg);  
ND (丙烯腈 :SML, DL 
=0.01mg/kg);  
0.05(N -羟甲基 -丙烯酰
胺:SML)  6 22   
28 甲基丙烯酸丁酯与
丙烯酸 -2-乙基己基
酯、甲基丙烯酸和
甲基丙烯酸甲酯的
共聚物  56925 -73-6 按生产需
要适量使
用 0.05(丙烯酸 -2-乙基己
基酯 :SML)  6 23    
4 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
29 甲基丙烯酸与丙烯
酸丁酯和丙烯酸乙
酯的聚合物  31069 -81-5 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
30 邻苯二甲酸二烯丙
酯与丙烯酸乙酯和
甲基丙烯酸的共聚
物 28411 -49-6 按生产需
要适量使
用 ND（邻苯二甲酸二烯丙
酯:SML, DL 
=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计）； 6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23 生产的材料
或制品不得
用于接触脂
肪性食品 、乙
醇含量高于
20% 的食品
和婴幼儿食
品 
31 α-(壬基苯基 )-ω-羟
基聚 (氧基 -1,2- 乙
二基 ) 9016 -45-9 按生产需
要适量使
用   30 2   
32 α -磺基 -ω-羟基聚
(氧-1, 2-乙二基 ) 
C12 ~ C14 - 烷基酯
钠盐  68891 -38-3 按生产需
要适量使
用   30 2   
33 α -硫代 -ω-(支链与
直链 )十一烷氧基聚
(氧基 -1, 2-乙二基 )
钠盐  219756 -63-5 按生产需
要适量使
用         
34 α –异十三烷基 -ω-
羟基 -聚(氧基 -1, 2-
亚乙基 ) 9043 -30-5 按生产需
要适量使
用 1（环氧乙烷 ：QM）或
ND（环氧乙烷 ：SML，
DL=0.01 mg/kg ）       
35 聚乙二醇  25322 -68-3 按生产需
要适量使
用   30 2   
36 聚苯乙烯  9003 -53-6           
37 乙烯与丙烯酸的聚
合物  9010 -77-9   6.0mg/kg ( 丙烯酸：
SML)        
38 聚乙烯  9002 -88-4 按生产需
要适量使
用         
39 聚丙烯  9003 -07-0 按生产需
要适量使
用          
5 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
40 甲基倍半硅氧烷  68554 -70-1 按生产需
要适量使
用       甲基三甲氧
基硅烷的残
留量小于
1mg/kg  
41 二甲基  (硅氧烷与
聚硅氧烷 )和二氧化
硅的反应产物  67762 -90-7 按生产需
要适量使
用         
42 [(乙烯基二甲硅基 )
氧基和改性 (三甲硅
基)氧基 ]硅烷   68988 -89-6 0.01         
43 氢封端的二甲基 (硅
氧烷与聚硅氧烷 ) 70900 -21-9 按生产需
要适量使
用         
44 (Z,Z) -α-(1-氧代 -9-
烯十八烷基 )-ω
-[(1-氧代 -9-烯十八
烷基 )氧代 ]聚氧乙
烯 9005 -07-6 按生产需
要适量使
用 30（SML）     所生产出的
材料和制品
使用温度不
高于 100℃ 
45 5-异氰酸根合 -1-
（异氰酸根合甲
基）-1，3，3-三甲
基环己烷的均聚物  53880 -05-0 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，QM） ND
（DL=0.01m
g/kg） 17   
46 α-磺基 -ω-（壬苯
氧基）聚（氧-1，2-
乙二基）与2-氨基
乙醇的化合物  51617 -74-4 按生产需
要适量使
用 ND（壬基酚：SML，
DL=0.01mg/kg ） 30 2   
47 苯酚与甲醛的聚合
物 9003 -35-4 按生产需
要适量使
用   15 15   
48 2-丙烯酸与 1，1-二
氯乙烯和丙烯酸甲
酯的聚合物  26124 -53-8 按生产需
要适量使
用 5（1，1-二氯乙烯 ：QM）
或ND（1，1-二氯乙烯 ：
SML,DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计） 22   
49 二甘醇与 1，3-异苯
并呋喃二酮的聚合
物 32472 -85-8 按生产需
要适量使
用   30 2   
50 聚氧乙烯壬基酚磷
酸酯  51811 -79-1 按生产需
要适量使
用 ND（壬基酚，SML，
DL=0.01mg/kg ） 30 2   
51 妥尔油松香  8052 -10-6 按生产需
要适量使
用   15 15    
6 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
52 亚硫酸氢钠与丙烯
酸的调聚物  66019 -18-9 按生产需
要适量使
用   10（以二氧
化硫计）；6
（以丙烯酸
计） 19；22   
53 1，1’-二亚甲基双
[4-异氰酸根合环己
烷]与己醇和聚乙二
醇的聚合物  39444 -87-6 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，QM） 30（以乙二
醇计）；ND
（以异氰酸
根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17   
54 1,1’-亚甲基双 [4-
异氰酸根合苯 ]的均
聚物  5124 -30-1 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ）  17   
55 1，2-丙二醇与癸二
酸的聚合物  26222 -20-8 按生产需
要适量使
用         
56 1,6-己二酸与二甘
醇、1,4-苯二甲酸 、
二苯甲烷二异氰酸
酯、聚丙二醇的聚
合物    按生产需
要适量使
用 1（1,1’-亚甲基双 [异氰
酸根合苯 ]：以异氰酸根
计，QM） 30（以乙二醇
计）；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g）； 7.5（以
对苯二甲酸
计） 2；17；28   
57 2-丙烯酸乙酯与乙
烯和 2，5-呋喃二酮
的聚合物  41171 -14-6 按生产需
要适量使
用   30（以马来酸
计）； 6（以
丙烯酸计 ） 3；22   
58 过二硫酸铵与甲基
丙烯酸聚合物的钠
盐   按生产需
要适量使
用 6（甲基丙烯酸 ：SML） 6 23   
59 聚氧乙烯山梨醇酐
三硬脂酸酯 （吐温
-65） 9005 -71-4 按生产需
要适量使
用   30 2   
60 聚氧乙烯山梨糖醇
酐单油酸酯 （吐温
-80） 9005 -65-6 按生产需
要适量使
用   30 2   
61 聚氧乙烯脱水山梨
醇单月桂酸酯  9005 -64-5 按生产需
要适量使
用   30 2   
62 聚氧乙烯辛烷基苯
酚醚  9036 -19-5 按生产需
要适量使
用   30 2    
7 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
63 三聚 -1，2-丙二醇  24800 -44-0 按生产需
要适量使
用         
 
   
8 
 附录 B 
食品接触材料 及制品用粘合剂 （直接接触食品的粘合剂除外 ）允许使用的 基础聚合物 及使用要求  
B.1 表B.1 规定了食品接触材料及制品用粘合剂 （直接接触食品的粘合剂除外 ）允许使用的 基础
聚合物名单及使用要求 。 
B.2 GB 9685 -2016附录 B中特定迁移总量限量 ［SML（T） ］及SML（T）分组编号适用于本标准 。 
 
表B.1 食品接触材料及制品用粘合剂允许使用的 基础聚合物 及使用要求  
 
序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
1  (2E)-2-丁烯二
酸与 1,3-丁二
烯、苯乙烯、
2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯、2-丙
烯腈和 2-丙烯
酸的聚合物  85600 -91-5 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸：SML） ；
ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） ；ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23 无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用
0.05mg/6dm
²（QM）作
为其限量
值。 
2  (Z)-2-丁烯二
酸与 2-丙烯酸
的聚合物  29132 -58-9 按生产需
要适量使
用   30（以马来酸
计） ；6（以丙
烯酸计） 3；22   
3  1,1'-二亚甲基
双[4-异氰酸根
合环己烷 ]与
己醇和聚乙二
醇的聚合物  - 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） 2；17   
4  1,1'-亚甲基双
[4-异氰酸根合
苯]的均聚物  39310 -05-9 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ND
（DL=0.01mg
/kg） 17   
5  1,2-丙二醇与
癸二酸的聚合
物 26222 -20-8 按生产需
要适量使
用         
6  1,2-乙二醇与
1,3-苯二甲酸 、
2,2-二甲基
-1,3-丙二醇、
癸二酸和 1,3-
二异氰酸根合
甲苯的聚合物  153597 -64-9 按生产需
要适量使
用 0.05（新戊二醇 ：
SML） ；1（以异氰酸
根计，QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；5（以间苯
二甲酸计 ） 2；17；27    
9 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
7  1,3,5 -三嗪
-2,4,6 -三胺与
丁基化甲醛的
聚合物  68002 -25-5 按生产需
要适量使
用 2.5（1,3,5 -三嗪 -2,4,6 -
三胺 /三聚氰胺 ：
SML） 15 15 用于生产婴
幼儿专用食
品接触材料
及制品时 ，
三聚氰胺
SML为
1mg/kg。 
8  1,3-苯二甲酸 、
1,4-苯二甲酸 、
1,2-乙二醇和
壬二酸的聚合
物 26336 -35-6 按生产需
要适量使
用   30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸计 ） ；
7.5（以对苯二
甲酸计） 2；27；28   
9  1,4-丁二醇与
α-氢-ω-羟基
聚(氧代 -1,4-丁
二基 )和1,1'-亚
甲基双 (异氰
酸根合苯 )的
聚合物  37383 -28-1 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ND
（DL=0.01mg
/kg） ； 17   
10  1,4-丁二醇与
α-氢化 -ω-羟
基聚 (氧基 -1,4-
亚丁基 )和1,1'-
亚甲基双 (4-异
氰酸根合苯 )
的聚合物  9018 -04-6 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ND
（DL=0.01mg
/kg） 17   
11  1,4-丁二醇与
ε-己内酯的
共聚物  31831 -53-5 按生产需
要适量使
用   0.05（以6-羟
基己酸和己内
酯计） ；5（以
1,4-丁二醇
计） 29；30   
12  1,6-二异氰酰
己烷的均聚物  28182 -81-2 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ND
（DL=0.01mg
/kg） 17   
13  1,6-己二酸与
二甘醇、1,3-
苯二甲酸 、1,1'-
亚甲基双 [4-异
氰酸根合苯 ]
和聚丙二醇的
聚合物  180027 -62-7 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；5（以间苯
二甲酸计 ） 2；17；27    
10 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
14  1,6-己二酸与
二甘醇、1,4-
苯二甲酸 、二
苯甲烷二异氰
酸酯、聚丙二
醇和三异丙醇
胺的聚合物  - 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ；5（三异丙醇胺 ：
SML） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；7.5（以对
苯二甲酸计 ） 2；17；28   
15  1,6-己二酸与
二甘醇、1,4-
苯二甲酸 、二
苯甲烷二异氰
酸酯和聚丙二
醇的聚合物  - 按生产需
要适量使
用 1（1,1'-亚甲基双 [异氰
酸根合苯 ]：以异氰酸
根计，QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；7.5（以对
苯二甲酸计 ） 2；17；28   
16  1,6-己二酸与
二甘醇、乙二
醇、1,3-苯二甲
酸和 5-异氰酸
根合 -1-(异氰
酸根合甲
基)-1,3,3, -三甲
基环己烷的聚
合物  - 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；5（以间苯
二甲酸计 ） 2；17；27   
17  1,6-己二酸与
二甘醇和二苯
甲烷二异氰酸
酯的聚合物  39466 -00-7 按生产需
要适量使
用 1（1,1'-亚甲基双 [异氰
酸根合苯 ]：以异氰酸
根计，QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） 2；17   
18  1-丁烯与乙烯
的聚合物  25087 -34-7 按生产需
要适量使
用         
19  1-己烯与乙烯
的聚合物  25213 -02-9 按生产需
要适量使
用 3（1-己烯：SML）       
20  1-辛烯与乙烯
的聚合物  26221 -73-8 按生产需
要适量使
用 15（辛烯：SML）     辛烯含量小
于30%  
11 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
21  2,5-呋喃二酮
与以下一种或
几种物质的聚
合物：乙烯 ,1-
丙烯 ,1-丁烯 ,1-
己烯 ,1-辛烯  106177 -14-4；
106343 -08-2；
107001 -49-0；
108388 -93-8；
114571 -44-7；
25722 -45-6；
31069 -12-2；
63625 -36-5；
85023 -55-8；
85244 -45-7；
86286 -09-1；
9006 -26-2 按生产需
要适量使
用 3（1-己烯：SML） ；
15（1-辛烯：SML） 30 3   
22  2-丙烯酸的均
聚物  9003 -01-4 按生产需
要适量使
用   6 22   
23  2-丙烯酸丁酯
的均聚物  9003 -49-0 按生产需
要适量使
用   6 22   
24  2-丙烯酸丁酯
与2-丙烯酸
-1,1-二甲基乙
酯和乙烯基苯
的聚合物  29497 -08-3 按生产需
要适量使
用   6 22 生产的材料
或制品仅用
于接触水性
和脂肪性食
品 
25  2-丙烯酸丁酯
与2-甲基 -2-丙
烯酸甲酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸
-2-羟乙酯的聚
合物  25951 -39-7 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
26  2-丙烯酸丁酯
与乙烯的聚合
物 25750 -84-9 按生产需
要适量使
用   6 22   
27  2-丙烯酸均聚
物的铵盐  9003 -03-6 按生产需
要适量使
用   6 22   
28  2-丙烯酸均聚
物的钠盐  9003 -04-7 按生产需
要适量使
用   6 22    
12 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
29  2-丙烯酸乙酯
与2-丙烯酸 -2-
乙基己基酯的
聚合物  26376 -86-3 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己基酯：SML） 6 22   
30  2-丙烯酸乙酯
与乙烯和 2,5-
呋喃二酮的聚
合物  41171 -14-6 按生产需
要适量使
用   30（以马来酸
计） ；6（以丙
烯酸计） 3；22   
31  2-丙烯酸与
1,1-二氯乙烯
和丙烯酸甲酯
的聚合物  26124 -53-8 按生产需
要适量使
用 5（1,1-二氯乙烯 ：QM）
或ND（1,1-二氯乙烯 ：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计） 22   
32  2-丙烯酸与
2,5-呋喃二酮
聚合物的钠盐  52255 -49-9 按生产需
要适量使
用   30（以马来酸
计） ；6（以丙
烯酸计） 3；22   
33  2-丙烯酸与 2-
丙烯酰胺聚合
物的钠盐  25987 -30-8 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22   
34  2-丙烯酸与 2-
乙基己基 -2-丙
烯酸酯的聚合
物 25134 -51-4 按生产需
要适量使
用 0.05（2-乙基己基 -2-
丙烯酸酯 ：SML） 6 22   
35  2-丙烯酸与苯
乙烯和 (1-甲基
乙烯基 )苯的
聚合物铵盐  89678 -90-0 按生产需
要适量使
用 0.05（1-甲基乙烯基
苯：SML） 6 22   
36  2-丙烯酸与丁
基-2-丙烯酸
酯、苯乙烯、
2-乙基己基 -2-
丙烯酸酯和 2-
羟乙基 -2-丙烯
酸酯的聚合物  68527 -36-6 按生产需
要适量使
用 0.05（2-乙基己基 -2-
丙烯酸酯 ：SML） 6 22   
37  2-丙烯酸与亚
硫酸氢钠的调
聚物钠盐  68479 -09-4 按生产需
要适量使
用   10（以二氧化
硫计） ；6（以
丙烯酸计 ） 19；22   
38  2-丙烯酸与乙
烯基苯和 (1-甲
基乙烯基 )苯
的聚合物  52831 -04-6 按生产需
要适量使
用   6 22    
13 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
39  2-丙烯酸与乙
烯基苯聚合物
的铵盐  35209 -54-2 按生产需
要适量使
用   6 22   
40  2-丁烯酸与乙
酸乙烯基酯的
聚合物  25609 -89-6 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 ：
SML） ；0.05（丁烯酸：
SML）     无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用
0.05mg/6dm
²（QM）做
为其限量
值。 
41  2-甲基 -2-丙烯
酸-2-丙烯基酯
与丙烯腈 、甲
基丙烯酸 、甲
基丙烯酸甲酯
和苯乙烯的共
聚物  - 按生产需
要适量使
用 0.05（2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯 ：SML） ；
ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23   
42  2-甲基 -2-丙烯
酸-2-丙烯基酯
与丙烯酸丁
酯、甲基丙烯
酸和苯乙烯的
共聚物  - 按生产需
要适量使
用 0.05（2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯 ：SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
43  2-甲基 -2-丙烯
酸丁酯与 2-丙
烯酸丁酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸
甲酯的聚合物  25322 -99-0 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
44  2-甲基 -2-丙烯
酸环氧化甲酯
与乙烯和 2-丙
烯酸甲酯的聚
合物  51541 -08-3 按生产需
要适量使
用 0.02（2-甲基 -2-丙烯酸
环氧乙烷基甲基酯 ：
SML） 6 22 当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧
乙烷基甲基
酯可与所接
触食品或食
品模拟物发
生反应时 ，
使用
02mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值 。  
14 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
45  2-甲基 -2-丙烯
酸环氧乙烷基
甲基酯与丙烯
酸甲酯和二氯
乙烯的聚合物  54975 -10-9 按生产需
要适量使
用 0.02（2-甲基 -2-丙烯酸
环氧乙烷基甲基酯 ：
SML） ；5（1,1-二氯乙
烯：QM）或ND（1,1-
二氯乙烯 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22 当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧
乙烷基甲基
酯可与所接
触食品或食
品模拟物发
生反应时 ，
使用
0.02mg/6dm
²（QM）做
为其限量
值。 
46  2-甲基 -2-丙烯
酸环氧乙烷基
甲酯与氯乙烯
和乙酸乙烯酯
的聚合物  26781 -49-7 按生产需
要适量使
用 ND（氯乙烯：SML，
DL=0.01mg/kg ）或1
（氯乙烯，QM） ；12
（乙酸乙烯酯 ：
SML） ；0.02（2-甲基
-2-丙烯酸环氧乙烷基
甲基酯：SML）     当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧
乙烷基甲基
酯可与所接
触食品或食
品模拟物发
生反应时 ，
使用
0.02mg/6dm
²（QM）做
为其限量
值。 
47  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯、苯乙
烯和 2-丙烯酸
聚合物的钠盐  112665 -52-8 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
48  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与 1,3-
丁二烯、乙烯
苯和丙烯酸乙
酯的聚合物  27965 -85-1 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
49  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与 2-丙
烯酸丁酯 、2-
丙烯酸 -2-羟乙
基酯和 2-丙烯
酸的聚合物  26062 -01-1 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
15 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
50  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与 2-甲
基-2-丙烯酸缩
水甘油酯和苯
乙烯的聚合物  29564 -58-7 按生产需
要适量使
用 0.02（2-甲基 -2-丙烯酸
缩水甘油酯 ：SML） 6 23 当2-甲基 -2-
丙烯酸缩水
甘油酯可与
所接触食品
或食品模拟
物发生反应
时，使用
0.02mg/6dm
2（QM）做
为其限量
值。 
51  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与苯乙
烯、2-丙烯酸
-2-乙基己酯 、
1-甲基乙烯基
苯和 2-丙烯酸
的聚合物  112820 -51-6 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己基酯：SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
52  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与乙基
-2-丙烯酸盐和
2-丙烯酸的聚
合物  25135 -39-1 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
53  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与乙烯
基苯和 2-甲基
-2-丙烯酸的聚
合物  25035 -81-8 按生产需
要适量使
用   6 23   
54  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-丙烯酸
丁酯、2-丙烯
酸乙酯和 2-甲
基-2-丙烯酸甲
酯共聚物的铵
盐 63120 -11-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
16 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
55  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-丙烯酸
丁酯、苯乙烯、
(1-甲基乙烯
基)苯和 2-甲
基-2-丙烯酸甲
酯的聚合物铵
盐 665004 -50-2 按生产需
要适量使
用 0.05（2-苯丙烯：SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
56  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-丙烯酸
丁酯、苯乙烯、
2-丙烯酸 -2-乙
基己酯和 2-甲
基-2-丙烯酸甲
酯的聚合物  82539 -93-3 50 0.05（丙烯酸乙基己
酯，SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
57  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-丙烯酸
丁酯的聚合物  25035 -82-9 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
58  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-丙烯酸
乙酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯
的共聚物  25133 -97-5 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
59  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯的
聚合物  25086 -15-1 按生产需
要适量使
用   6 23   
60  2-甲基 -2-丙烯
酸与丁基 －2-
丙烯酸、苯乙
烯、2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯和
2-丙烯酸的聚
合物  56385 -39-8 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
61  2-甲基丙烯酸
甲酯与 2-丙烯
酸的聚合物  25322 -25-2 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
17 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
62  2-甲基丙烯酸
甲酯与 2-丙烯
酸甲酯和 2-丙
烯酸铵盐的共
聚物  38811 -87-9 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
63  2-甲基丙烯酸
与乙烯和乙酸
乙烯酯的聚合
物 26375 -31-5 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 ：
SML） 6 23   
64  2-乙基 -2-(羟
甲基 )-1,3-丙二
醇与 1,1-亚甲
基-双-4-异氰
酸根合苯的聚
合物  27967 -69-7 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ND
（DL=0.01mg
/kg） ； 17   
65  4,4'-(1-甲基亚
乙基 )双苯酚
与(氯甲基 )环
氧乙烷的聚合
物 25068 -38-6；
25085 -99-8 按生产需
要适量使
用 0.6（双酚 A：SML） ；
1（环氧氯丙烷 ：QM） ；
ND（环氧氯丙烷 ：
SML，DL=0.01mg/kg ）     不得用于生
产婴幼儿专
用食品接触
材料及制
品。 
66  α-甲基苯乙
烯与苯乙烯的
共聚物  9011 -11-4 按生产需
要适量使
用         
67  ε-羟基己酸
内酯与 2,2-二
甲基 -1,3-丙二
醇的聚合物  69089 -45-8 按生产需
要适量使
用 0.05（2，2-二甲基 -1,3-
丙二醇：SML） 0.05 29   
68  苯乙烯、丙烯
酸乙基己基
酯、丙烯酸丁
酯的聚合物  - 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸乙基己基
酯：SML） 6 22   
69  苯乙烯与 1,3-
丁二烯的聚合
物 9003 -55-8 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM）       
70  苯乙烯与丙烯
酸丁酯和丙烯
酸的共聚物  25586 -20-3 按生产需
要适量使
用   6 22    
18 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
71  蓖麻油与 1,1'-
亚甲基双 [4-异
氰酸根合苯 ]
和2-乙基 -2-羟
甲基 -1,3-丙二
醇的聚合物  - 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ；6（2-乙基 -2-
羟甲基 -1,3-丙二醇：
SML） ND
（DL=0.01mg
/kg） 17   
72  丙烯腈和丁二
烯与苯乙烯的
三元共聚物  9003 -56-9 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；ND
（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/kg ）或1
（1,3-丁二烯：QM）       
73  丙烯腈与丙烯
酸-2-乙基己
酯、甲基丙烯
酸和苯乙烯的
共聚物  26873 -77-8 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（丙烯酸 -2-乙基己
酯：SML） 6 23   
74  丙烯腈与丙烯
酸丁酯和 N-羟
甲基 -甲基丙
烯酰胺的共聚
合物  29434 -28-4 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-羟甲基 -甲基丙
烯酰胺：SML） 6 22   
75  丙烯腈与丙烯
酸乙酯的聚合
物 25053 -12-7 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22   
76  丙烯腈与丙烯
酸乙酯和 N-羟
甲基 -丙烯酰
胺的共聚物  29013 -35-2 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺：SML） 6 22   
77  丙烯腈与丙烯
酸乙酯和亚甲
基丁二酸的共
聚物  35705 -21-6 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22   
78  丙烯腈与甲基
丙烯酸甲酯和
苯乙烯的共聚
物 25213 -88-1 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23   
79  丙烯酸 -2-乙基
己酯与甲基丙
烯酸甲酯和苯
乙烯的共聚物  25750 -06-5 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己酯：SML）        
19 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
80  丙烯酸丁酯与
苯乙烯的共聚
物 25767 -47-9 按生产需
要适量使
用   6 22   
81  丙烯酸丁酯与
丙烯酸 -2-羟乙
酯的共聚物  32409 -50-0 按生产需
要适量使
用   6 22   
82  丙烯酸丁酯与
丙烯酸 -2-乙基
己酯和苯乙烯
的共聚物  30795 -23-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己酯：SML） 6 22   
83  丙烯酸丁酯与
丙烯酸 -2-乙基
己酯和丙烯酸
甲酯的共聚物  25916 -29-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己酯：SML） 6 22   
84  丙烯酸丁酯与
丙烯酸异丁酯
的共聚物  30698 -92-1 按生产需
要适量使
用   6 22   
85  丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸 -2-
羟乙酯、甲基
丙烯酸、甲基
丙烯酸甲酯和
苯乙烯的共聚
物 36179 -96-1 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
86  丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸丁
酯、丙烯酸乙
酯、甲基丙烯
酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚
物 - 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
87  丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸丁
酯、甲基丙烯
酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚
物 26184 -07-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
88  丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸和
苯乙烯的共聚
物 25036 -16-2 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
20 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
89  丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸和
甲基丙烯酸甲
酯的共聚物  25035 -69-2 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
90  丙烯酸丁酯与
马来酸二烯丙
酯、甲基丙烯
酸甲酯和三羟
甲基丙基三丙
烯酸酯的共聚
物 - 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷 ：
SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
91  丙烯酸丁酯与
亚甲基丁二
酸、甲基丙烯
酸和苯乙烯的
共聚物  65899 -77-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
92  丙烯酸丁酯与
亚甲基丁二
酸、甲基丙烯
酸和苯乙烯共
聚物的铵盐  - 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
93  丙烯酸甲酯均
聚物水解钠盐  68037 -46-7 按生产需
要适量使
用   6 22   
94  丙烯酸甲酯与
乙烯的聚合物  25103 -74-6 按生产需
要适量使
用   6 22   
95  丙烯酸乙酯与
N-羟甲基 -丙
烯酰胺的共聚
物 26428 -44-4 按生产需
要适量使
用 0.05（N-羟甲基 -丙烯
酰胺：SML） 6 22   
96  丙烯酸乙酯与
甲基丙烯酸的
共聚物  25212 -88-8 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
97  丙烯酸乙酯与
甲基丙烯酸和
苯乙烯的共聚
物 25035 -68-1 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
21 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
98  丙烯酸乙酯与
甲基丙烯酸甲
酯和 N-羟甲基
-丙烯酰胺的
共聚物  25035 -74-9 按生产需
要适量使
用 0.05（N-羟甲基 -丙烯
酰胺：SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
99  丙烯酸乙酯与
亚甲基丁二酸
的共聚物  26124 -80-1 按生产需
要适量使
用   6 22   
100  丙烯酸与
C12-C15烷醇聚
乙二醇醚的共
聚物  152261 -36-4 按生产需
要适量使
用   30（以乙二醇
计） ；6（以丙
烯酸计） 2；22   
101  丙烯酸与苯乙
烯的共聚物  25085 -34-1 按生产需
要适量使
用   6 22   
102  丙烯酸与丙烯
腈、丙烯酸 2-
乙基己酯和苯
乙烯的共聚物  40530 -01-6 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（丙烯酸 2-乙基己
酯：SML） 6 22   
103  丙烯酸与丙烯
腈、丙烯酸丁
酯、甲基丙烯
酰胺和 N-羟甲
基-甲基丙烯
酰胺的共聚物  — 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；ND
（甲基丙烯酰胺 ：
SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-羟甲基 -甲基丙
烯酰胺：SML） 6 22   
104  丙烯酸与丙烯
腈、丙烯酸乙
酯、丙烯酸 -2-
乙基己酯 、丙
烯酸甲酯和苯
乙烯的共聚物  — 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（丙烯酸 -2-乙基己
酯：SML） 6 22   
105  丙烯酸与丙烯
酸丁酯、1-甲
基乙烯基苯和
甲基丙烯酸甲
酯共聚物的铵
盐 157937 -76-3 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
22 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
106  丙烯酸与丙烯
酸丁酯、丙烯
酸-2-乙基己酯
和丙烯酸甲酯
的共聚物  98060 -25-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己酯：SML） 6 22   
107  丙烯酸与丙烯
酸丁酯、甲基
丙烯酸和苯乙
烯的共聚物  25120 -19-8 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
108  丙烯酸与丙烯
酸丁酯和丙烯
酸-2-甲基丙酯
的共聚物  58090 -96-3 按生产需
要适量使
用   6 22   
109  丙烯酸与丙烯
酸丁酯和丙烯
酸2-羟乙酯的
共聚物  30585 -48-9 按生产需
要适量使
用   6 22   
110  丙烯酸与丙烯
酸丁酯和丙烯
酸乙酯的共聚
物 27322 -15-2 按生产需
要适量使
用   6 22   
111  丙烯酸与丙烯
酸丁酯和甲基
丙烯酸甲酯的
共聚物  26300 -51-6 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
112  丙烯酸与丙烯
酸钠的聚合物  9033 -79-8 按生产需
要适量使
用   6 22   
113  丙烯酸与丙烯
酸乙酯共聚物
的钠盐  26949 -30-4 按生产需
要适量使
用   6 22   
114  丙烯酸与丙烯
酸乙酯和亚硫
酸钠共聚物的
钠盐  90066 -14-1 按生产需
要适量使
用   10（以二氧化
硫计） ；6（以
丙烯酸计 ） 19；22    
23 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
115  丙烯酸与丙烯
酰胺、丙烯腈、
丙烯酸丁酯 、
甲基丙烯酸 、
N-甲氧基甲基
-甲基丙烯酰
胺和苯乙烯的
共聚物  — 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；ND
（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-甲氧基甲基 -甲
基丙烯酰胺 ：SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
116  丙烯酸与丙烯
酰胺、丙烯酸
丁酯、甲基丙
烯酸和苯乙烯
的共聚物  121028 -92-0 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
117  丙烯酸与亚磷
酸钠聚合物的
钠盐  129898 -01-7 按生产需
要适量使
用   6 22   
118  丙烯酸与乙
烯、乙酸乙烯
酯和丙烯酸 -2-
乙基己基酯的
聚合物  72383 -70-1 按生产需
要适量使
用 1.5（QM） ；0.05（2-
丙烯酸 -2-乙基己酯 ：
SML） ；12（乙酸乙烯
酯：SML） 6 22   
119  丙烯酸与乙烯
聚合物的铵盐  25212 -83-3 按生产需
要适量使
用   6 22   
120  丙烯酰胺与丙
烯腈、丙烯酸
乙酯、亚甲基
丁二酸和 N-羟
甲基 -丙烯酰
胺的共聚物  65379 -28-4 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；ND
（丙烯腈：SML，
DL=0.01  mg/kg） ；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺：SML） 6 22   
121  丙烯酰胺与丙
烯腈、丙烯酸
乙酯和 N-羟甲
基-丙烯酰胺
的共聚物  27082 -48-0 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；ND
（丙烯腈：SML，
DL=0.01  mg/kg） ；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺：SML） 6 22    
24 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
122  丙烯酰胺与丙
烯酸丁酯 、丙
烯酸乙酯 、丙
烯酸 -2-乙基己
酯和 N-羟甲基
-丙烯酰胺的
共聚物  - 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺：SML） ；0.05（丙
烯酸 -2-乙基己酯 ：
SML） 6 22   
123  丙烯酰胺与丙
烯酸乙酯 、甲
基丙烯酸甲酯
和N-羟甲基 -
丙烯酰胺的共
聚物  30394 -81-1 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺：SML） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
124  丙烯酰胺与丙
烯酸乙酯和 N-
羟甲基 -丙烯
酰胺的共聚物  28433 -25-2 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺 ：SML，
DL=0.01mg/kg ） ；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺：SML） 6 22   
125  丁二烯与甲基
丙烯酸甲酯和
苯乙烯的共聚
物 25053 -09-2 按生产需
要适量使
用 1（1,3-丁二烯：QM）
或 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6 23   
126  二甲基 (硅氧
烷与聚硅氧
烷)和二氧化
硅的反应产物  67762 -90-7 按生产需
要适量使
用         
127  过二硫酸铵与
甲基丙烯酸聚
合物的钠盐  - 按生产需
要适量使
用   6 23   
128  环状 -1,2-乙二
基乙缩醛与
2,2'-氧代双 [乙
醇]的聚合物  36890 -68-3 按生产需
要适量使
用   30（以乙二醇
计） ；0.05（以
6-羟基己酸和
己内酯计 ） 2；29   
129  环状 -1,2-乙二
基乙缩醛与 2-
乙基 -2(羟甲
基)-1,3-丙二醇
的聚合物  37625 -56-2 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷 ：
SML） 0.05 29    
25 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
130  己二酸与 1,2-
乙二醇、1,3-
苯二甲酸 、2-
乙基 -2-羟甲基
-1,3-丙二醇和
1,4-苯二甲酸
的聚合物  83863 -90-5 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷 ：
SML） 30（以乙二醇
计） ；7.5（以
对苯二甲酸
计） 2；28   
131  己二酸与 1,2-
乙二醇、1,3-
苯二甲酸 、癸
二酸和 1,4-苯
二甲酸的聚合
物 28902 -18-3 按生产需
要适量使
用   30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸计 ） ；
7.5（以对苯二
甲酸计） 2；27；28   
132  己二酸与 1,3-
苯二甲酸 、1,2-
丙二醇和 2-乙
基-2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇
的聚合物  26282 -28-0 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷 ：
SML） 5 27   
133  己二酸与 1,3-
丁二醇的聚合
物 24937 -93-7 按生产需
要适量使
用   30[以SML(T)
组号 31物质
之和计 ]；
60[以SML(T)
组号 32物质
之和计 ] 31；32   
134  己二酸与 2,2'-
氧代二乙醇 、
1,2-乙二醇和
1,3-苯二甲酸
的聚合物  86713 -72-6 按生产需
要适量使
用   30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸计 ） 2；27   
135  己二酸与 2,2'-
乙醇醚、1,2-
乙二醇、1,3-
苯二甲酸和 2-
乙基 -2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇
的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 1（三羟甲基丙烷 ：
SML） 30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸计 ） 2；27   
136  己二酸与 2-乙
基-2-羟甲基
-1,3-丙二醇的
聚合物  28301 -90-8 按生产需
要适量使
用          
26 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
137  己二酸与蓖麻
油、二甘醇、
1,6-己二醇、
1,3-苯二甲酸 、
丙二醇和 1,1'-
亚甲基双 [4-异
氰酸根合苯 ]
的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 0.05（1,6-己二醇：
SML） ；1（以异氰酸
根计，QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；5（以间苯
二甲酸计 ） 2；17；27   
138  己二酸与氮杂
环十三烷 -2-酮
和α-氢代 -ω-
羟基聚 (氧代
-1,4-亚丁基 )的
聚合物  77402 -38-1 按生产需
要适量使
用 5（氮杂环十三烷 -2-
酮：SML） ；5（1,4-
丁二醇：SML）       
139  己二酸与壬二
酸、1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲
酸和 1,4-苯二
甲酸的聚合物  54688 -53-8 按生产需
要适量使
用   30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸计 ） ；
7.5（以对苯二
甲酸计） 2；27；28   
140  己二酸与氧基
双[丙醇 ]、1,6-
己二醇、1,1'-
亚甲基双 (4-异
氰酸根合苯 )
和2,2-二甲基
-1,3-丙二醇的
聚合物  119657 -58-8 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ；0.05（1,6-己二
醇：SML） ND
（DL=0.01mg
/kg） 17   
141  甲基丙烯酸 、
乙烯的聚合物
锌盐  28516 -43-0 按生产需
要适量使
用   6 23 锌元素 SML
应符合附录
C规定  
142  甲基丙烯酸铵
盐均聚体  30875 -88-8 按生产需
要适量使
用   6 23   
143  甲基丙烯酸丙
烯酯与丙烯酸
丁酯、甲基丙
烯酸和甲基丙
烯酸甲酯的共
聚物  92124 -73-7 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
27 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
144  甲基丙烯酸丁
酯与丙烯酸 -2-
乙基己基 酯、
甲基丙烯酸和
甲基丙烯酸甲
酯的共聚物  56925 -73-6 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己基酯：SML） 6 23   
145  甲基丙烯酸丁
酯与丙烯酸 -2-
乙基己基酯和
甲基丙烯酸甲
酯的共聚物  52383 -91-2 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己基酯：SML） 6 23   
146  甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸、甲基丙烯
酸甲酯和苯乙
烯的共聚物  56793 -67-0 按生产需
要适量使
用   6 23   
147  甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸的共聚物  26284 -14-0 按生产需
要适量使
用   6 23   
148  甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸甲酯的共聚
物 25608 -33-7 按生产需
要适量使
用   6 23   
149  甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸甲酯和苯乙
烯的共聚物  26634 -89-9 按生产需
要适量使
用   6 23   
150  甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸甲酯和丙烯
酸的共聚物  26898 -31-7 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
151  甲基丙烯酸甲
酯与丙烯酸丁
酯的共聚物  25852 -37-3 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
152  甲基丙烯酸甲
酯与丙烯酸乙
酯的共聚物  9010 -88-2 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23   
153  甲基丙烯酸与
丙烯酸丁酯和
丙烯酸乙酯的
聚合物  31069 -81-5 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
28 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
154  甲基丙烯酸与
甲基丙烯酸甲
酯共聚物的铵
盐 60474 -81-9 按生产需
要适量使
用   6 23   
155  甲基丙烯酸与
乙烯的共聚物
的钠盐  25608 -26-8 按生产需
要适量使
用   6 23   
156  甲基丙烯酸与
乙烯的聚合物  25053 -53-6 按生产需
要适量使
用   6 23   
157  甲基化的
1,3,5 -三嗪
-2,4,6 -三胺与
甲醛的共聚物  68002 -20-0 按生产需
要适量使
用 2.5（1,3,5 -三嗪 -2,4,6 -
三胺 /三聚氰胺 ：
SML） 15 15 用于生产婴
幼儿专用食
品接触材料
及制品时 ，
三聚氰胺
SML为
1mg/kg  
158  甲基氢硅氧烷
与聚硅氧烷  63148 -57-2 按生产需
要适量使
用         
159  聚丙烯酸乙酯  9003 -32-1 按生产需
要适量使
用   6 22   
160  聚对苯二甲酸
丁二醇酯 -聚
四氢呋喃醚的
嵌段共聚物与
马来酸酐的反
应物  1224447 -95-3 按生产需
要适量使
用 0.6（四氢呋喃 ：
SML） ；5（1,4-丁二醇：
SML） 30 3 平均分子量
不低于 100，
000；马来酸
酐改性量小
于1% 
161  聚二甲基硅氧
烷 63148 -62-9；
9016 -00-6 按生产需
要适量使
用       分子量不低
于6800  
162  聚二甲基硅氧
烷和苯基倍半
硅氧烷的共聚
物 73138 -88-2 按生产需
要适量使
用         
163  聚合松香  65997 -05-9 按生产需
要适量使
用          
29 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
164  聚甲基丙烯酸
钠 54193 -36-1 按生产需
要适量使
用   6 23   
165  聚乙二醇与
1,1'-二亚甲基
双[4-异氰酸根
合环己烷 ]的
聚合物  39444 -87-6 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） 2；17   
166  聚乙二醇与 1-
癸醇封端的
1,1'-亚甲基双
[4-异氰酸根合
环己烷 ]的聚
合物；1-癸醇
封端的聚乙二
醇与 1,1'-亚甲
基双 [4-异氰酸
根合环己烷 ]
的聚合物  70879 -50-4 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计 ，
QM） ；1（环氧乙烷 ：
QM） 或ND（环氧
乙 烷：SML，
DL=0.01mg/kg ） 30（以乙二醇
计） ；ND（以
异氰酸根计 ，
DL=0.01mg/k
g） 2；17   
167  聚乙酸乙烯酯  9003 -20-7 按生产需
要适量使
用 12（醋酸乙烯酯 ：
SML）       
168  邻苯二甲酸二
烯丙酯与丙烯
酸乙酯和甲基
丙烯酸的共聚
物 28411 -49-6 按生产需
要适量使
用 ND（邻苯二甲酸二烯
丙酯：SML，
DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23 生产的材料
或制品不得
用于接触脂
肪性食品 、
乙醇含量高
于20%的食
品和婴幼儿
食品  
169  氯乙烯和乙酸
乙烯的共聚物  9003 -22-9 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 ：
SML） ；ND（氯乙烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（氯乙烯，QM）       
170  马来酸酐改性
聚丙烯  119415 -04-2 按生产需
要适量使
用         
171  马来酸酐与苯
乙烯共聚物的
铵盐  26022 -09-3 按生产需
要适量使
用   30 3    
30 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
172  萘磺酸与甲醛
聚合物的钠盐  9084 -06-4 按生产需
要适量使
用   15 15   
173  尿素与甲醛和
异丁基醇的聚
合物  68002 -18-6 按生产需
要适量使
用   15 15   
174  羟基封端的聚
二甲基硅氧
烷；羟基封端
的二甲基 (硅
氧烷与聚硅氧
烷) 70131 -67-8 有机硅粘
合剂：按
生产需要
适量使用          
175  氢封端的二甲
基(硅氧烷与
聚硅氧烷 ) 70900 -21-9 按生产需
要适量使
用         
176  氢化处理的石
蜡 64742 -51-4 按生产需
要适量使
用         
177  氢化树脂酸和
松香酸甘油酯  65997 -13-9 按生产需
要适量使
用         
178  氢化树脂酸和
松香酸甲酯  8050 -15-5 按生产需
要适量使
用         
179  氢化松香  65997 -06-0 按生产需
要适量使
用         
180  氢化松香酸季
戊四醇酯  64365 -17-9 按生产需
要适量使
用         
181  三聚氰胺甲醛
树脂  9003 -08-1 按生产需
要适量使
用 2.5（1,3,5 -三嗪 -2,4,6 -
三胺 /三聚氰胺 ：
SML） 15 15 用于生产婴
幼儿专用食
品接触材料
及制品时 ，
三聚氰胺
SML为
1mg/kg。  
31 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
182  顺丁烯酸与
1,3-丁二烯、苯
乙烯、2-丙烯
腈和 2-丙烯酸
的聚合物  208448 -02-6 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸：SML） ；
ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） ；ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6 22 无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用
0.05mg/6dm
²（QM）做
为其限量
值。 
183  顺丁烯酸与
1,3-丁二烯、苯
乙烯、亚甲基
丁二酸和 2-丙
烯腈的聚合物  153085 -93-9 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸：SML） ；
ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） ；ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/kg ）     无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用
0.05mg/6dm
²（QM）做
为其限量
值。 
184  松香甘油酯  8050 -31-5 按生产需
要适量使
用         
185  亚甲基丁二酸
与1,3-丁二烯、
苯乙烯、2-丙
烯腈和 2-丙烯
酸的聚合物  118948 -85-9 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） ；ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6 22   
186  亚甲基丁二酸
与1,3-丁二烯、
苯乙烯和 2-丙
烯酸 -2-羟乙酯
的聚合物  36089 -06-2 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） ；6（2-丙烯酸 -2-
羟乙酯：SML）       
187  亚甲基丁二酸
与1,3-丁二烯、
乙烯基苯和 2-
丙烯酸的聚合
物 26102 -56-7 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM） 6 22   
188  亚甲基丁二酸
与2-丙烯酸乙
酯和 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯的
聚合物  24980 -96-9 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23    
32 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
189  氧化乙烯的均
聚物  68441 -17-8 按生产需
要适量使
用 1（环氧乙烷 ：QM） 或
ND（环氧乙烷 ：SML，
DL=0.01mg/kg ）       
190  乙基化甲基化
甲醛与 6-苯基
-1,3,5 -三嗪
-2,4-二胺的聚
合物；丁醇化
的脲与甲醛的
聚合物  68002 -19-7；
68037 -08-1 按生产需
要适量使
用   15 15   
191  乙酸乙烯酯与
氯乙烯和乙烯
醇的聚合物  25086 -48-0 按生产需
要适量使
用 ND（氯乙烯：SML，
DL=0.01mg/kg ）或1
（氯乙烯，QM） ；12
（乙酸乙烯酯 ：SML）       
192  乙酸乙烯酯与
乙烯醇的聚合
物 25213 -24-5 按生产需
要适量使
用 12（醋酸乙烯酯 ：
SML）       
193  乙酸乙烯酯与
乙烯的聚合物  24937 -78-8 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 ：
SML）       
194  乙烯与丙烯的
共聚物  9010 -79-1 按生产需
要适量使
用         
195  乙烯与丁烯和
丙烯的共聚物  25895 -47-0 按生产需
要适量使
用         
196  蒸汽裂解轻芳
烃的石脑油与
富含 1,3-戊二
烯蒸汽裂解轻
芳烃的石脑油
和蒸汽裂解中
芳烃的石脑油
的聚合物  68527 -25-3 60         
197  2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯与 1,3-
丁二烯、苯乙
烯和 2-丙烯腈
的共聚物  9010 -94-0  1（1,3-丁二烯：QM）
或ND（1,3-丁二烯：
SML ，
DL=0.0 1mg/kg） ；ND
（2-丙烯腈：SML，
DL= 0.0 1mg/kg） 6 23   
33 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
198  1,3-丁二烯低
聚的均聚物  68441 -52-1  1（丁二烯：QM）或
ND（丁二烯：SML，
DL= 0.0 1 mg/kg）    
199  2-甲基 -1,3-丁
二烯与溴化 -2-
甲基 -1-丙烯的
聚合物  68441 -14-5      
200  乙烯 -乙烯醇
共聚物  26221 -27-2  12（乙酸乙烯酯 ：
SML）    不可用于接
触乙醇含量
8%以上的
食品  
201  聚全氟乙烯 -
丙烯树脂 ；四
氟乙烯六氟丙
烯共聚物  25067 -11-2  0.05（四氟乙烯 ：
SML） ；0.01（六氟丙
烯：SML）    
202  含1-甲基 -1-丙
基的 2-甲基
-1,3-丁二烯的
聚合物  9010 -85-9      
203  2-丙烯腈与
1,3-丁二烯的
聚合物；丁腈
橡胶（170型）   1（1,3-丁二烯：QM） 
或ND（1,3-丁二烯：
SML，DL = 0.0 1 
mg/kg） ；ND（丙烯腈：
SML，DL= 0.0 1 
mg/kg）   不可用于制
造橡胶奶嘴
及饮料容器  
204  聚酰胺 12 25038 -74-8  5（氮杂环十三烷 -2-
酮：SML）    
205  e-己内酰胺与
亚胺基六次甲
基亚胺基己二
酰的聚合物  24993 -04-2  2.4（1,6-己二胺：
SML） 15 4  
206  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯和
2-丙烯酸甲酯
的聚合物  25608 -33-7    6（以丙烯酸
计） ；6（以甲
基丙烯酸计 ） 22；23 使用温度应
低于 100 ℃ 
207  聚丁二酸丁二
醇酯  25777 -14-4   5 30 使用温度应
低于 100 ℃  
34 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
208  乙烯与以下一
种或多种单体
的聚合物 ：1-
丁烯、丙烯、
5-亚乙基 -2-降
冰片烯、甲基
丙烯酸、1-己
烯、2-丙烯酸、
甲基丙烯酸环
氧甲酯、1-辛
烯、乙酸乙烯
酯、一氧化碳 、
顺 丁 烯 二 酸
酐、丙烯酸异
丁酯、丙烯酸
丁酯、2-丙烯
酸乙基酯 （其
中乙烯占最大
质量分数 ） 、乙
酸锌、氢氧化
钠、氢氧化钾  25038 -36-2、
25053 -53-6、
25087 -34-7、
25103 -74-6、
25213 -02-9、
25608 -26-8、
25702 -94-7、
25750 -82-7、
25750 -84-9、
24937 -78-8、
25895 -46-9、
26061 -90-5、
26221 -73-8、
26337 -35-9、
26375 -31-5、
26376 -80-7、
28064 -24-6、
28208 -80-2、
28516 -43-0、
31069 -12-2、
106177 -14-4、
37433 -35-5、
52255 -42-2、
60785 -11-7、
61843 -70-7、
61843 -71-8、
63625 -36-5、
107137 -84-8、
64652 -60-4、
86286 -09-1、
108388 -93-8、
85023 -55-8、
85244 -45-7、
114571 -44-7、
88450 -35-5、
9006 -26-2、
106343 -08-2、
9010 -77-9、
9010 -79-1、
9010 -86-0、
9019 -29-8、
93228 -27-4  0.05（5-亚乙基 -2-降冰
片烯：SML， ） ； 3（己
烯：SML） ；0.02 mg/6 
dm2（甲基丙烯酸环氧
甲酯：QM） ；15（辛
烯：SML） ；12（乙酸
乙烯酯：SML） ；25
（乙酸锌：SML，以
锌计） 30（以马来酸
计） ；6（以丙
烯酸计） ；6（以
甲 基丙 烯酸
计） 3；22；23 无5-亚乙基
-2-降冰片烯
的迁移量检
测方法时可
使用
0.05mg/6dm
²（QM）做
为其限量
值；含有该
物质的食品
接触材料 接
触食品的面
积与食品 质
量比不少于
2 dm2/kg  
35 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
209  （氧化 -1,4-苯
烯基硫化 -1,4-
苯烯基）聚合
物、4,4’-磺酰
基二苯酚与
1,1’-磺酰基二
（4-氯苯）的
聚合物  25667 -42-9、
25608 -63-3  0.05（双酚 S：SML） ；
0.05（4,4’-二氯二苯
砜：SML）    
210  二甘醇 -间苯
二甲酸改性的
聚对苯二甲酸
乙二醇酯共聚
物；由对苯二
甲酸二甲酯或
对苯二甲酸和
乙二醇与以下
物质缩合 ：间
苯二甲酸二甲
酯，间苯二甲
酸，和二甘醇  25038 -59-9；
25052 -77-1；
24938 -04-3；
27027 -87-8  0.04（以锑计：SML） 30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸计 ） ；
7.5（以对苯二
甲酸计） 2；27；28  
211  聚乳酸  9051 -89-2     使用温度应
低于 100 ℃ 
212  2-甲基 -2-丙烯
酸与 2-甲基 -2-
丙烯酸丁酯和
2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯的聚合
物 28262 -63-7   6 23  
213  2-甲基 -2-丙烯
酸正丁酯与 2-
甲基 -2-丙烯酸
甲酯和 2-甲基
-2-丙烯酸 -2-
羟丙基酯的聚
合物  67874 -31-1   6 23  
214  聚甲基丙烯酸
甲酯  9011 -14-7   6 23  
215  环己酮与甲醛
的聚合物  25054 -06-2   15 15   
36 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
216  聚氧化（2,6-
二甲基 -1,4-亚
苯基）树脂  25134 -01-4  0.05（2,6-二甲基苯
酚：SML）    
217  苯乙烯与以下
单体的聚合
物：2-甲基 -1,3-
丁二烯、1,3-
丁二烯  25038 -32-8、
9003 -55-8  ND（2-甲基 -1,3-丁二
烯：SML，DL=0.0 1 
mg/kg）或1（2-甲基
-1,3-丁二烯：QM） ；
ND（1,3-丁二烯：
SML， DL=0.01  
mg/kg）或1（1,3-丁
二烯：QM）    
218  聚四氟乙烯  9002 -84-0  0.05（四氟乙烯 ：
SML）    
219  己二酸与 1,4-
丁二醇和 六亚
甲基二异氰酸
酯的聚合物  28476 -49-5  1（六亚甲基二异氰酸
酯，以异氰酸根计 ：
QM） ND（以异氰酸
根 计 ，
DL=0.01mg/k
g） ；5（以1,4-
丁二醇计 ） 17；30 使用温度应
低于 200℃ 
220  乙烯醇均聚物  9002 -89-5  12（乙酸乙烯酯 ：
SML）   仅用于接触
水分含量低
的脂类和干
燥固体食
品，使用温
度应低于
100℃ 
221  1,1-二氯乙烯
与丙烯酸甲酯
的聚合物  25038 -72-6  5（1,1-二氯乙烯 ：QM）
或ND（1,1-二氯乙烯 ：
SML，DL=0.0 1 
mg/kg） 6 22  
222  1,6-己二酸与
1,6-己二醇和
新戊二醇的聚
合物  25214 -14-6  0.05（2,2-二甲基 -1,3-
丙二醇：SML） ；0.05
（1,6-己烷：SML）   用于片状结
构时，不可
用于接触乙
醇含量高于
8%的食品  
223  1,3-苯二甲酸
与1,4-苯二甲
酸、2,2-二甲基
-1,3-丙二醇和
1,2-己二醇的
聚合物  27923 -68-8  0.05（2,2-二甲基 -1,3-
丙二醇：SML） 30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸 计） ；
7.5 （以对苯
二甲酸计 ） 2；27；28 不可用于接
触乙醇含量
高于 8%的
食品   
37 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
224  癸二酸与 2,2'-
氧双乙醇 、1,2-
乙二醇、1,3-
苯二甲酸 、2,2-
二甲基 -1,3-丙
二醇和 1,4-苯
二甲酸的聚合
物 38497 -35-7  0.05（2,2-二甲基 -1,3-
丙二醇：SML） 30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸 计） ；
7.5 （以对苯
二甲酸计 ） 2；27；28 不可用于接
触乙醇含量
高于 8%的
食品  
225  1,3-苯二甲酸
与1,4-苯二甲
酸、2,2-二甲基
-1,3-丙二醇、
1,2-乙二醇和
1,6-己二醇的
聚合物  40471 -06-5  0.05（1,6-己二醇：
SML） ；0.05（2,2-二
甲基 -1,3-丙二醇：
SML） 30（以乙二醇
计） ；5（以间
苯二甲酸 计） ；
7.5 （以对苯
二甲酸计 ） 2；27；28   
38 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
226  氢化的芳香族
石油碳氢树脂  88526 -47-0     氢化石油碳
氢树脂，由
沸程不高于
220℃的裂
化石油馏分
中的脂肪
族、脂环组
和（或）单
苯环芳香基
链烯的二烯
类和烯烃
类，以及馏
分中的单体
经催化或热
聚合及蒸
馏、加氢和
其他工艺加
工而成。 
性质： 
高于 120°
C时，粘
度：> 3 Pa.s  
软化温度 ：> 
95 °C 
溴值：< 40 
该物质 50%
的甲苯溶液
颜色应 < 11
（加德纳色
标） 
芳香族单体
残留量≤ 
50 ppm  
227  醋酸纤维素  9004-35-7      
228  醋酸丁酸纤维
素 9004-36-8      
229  醋酸丙酸纤维
素 9004-39-1       
39 
 序
号 中文名称  CAS号 最大使用
量（%） SML/QM （mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
230  2-甲基 -1,3-丁
二烯与氯化 -2-
甲基 -1-丙烯的
聚合物  68081 -82-3  ND（异戊二烯 ：SML，
DL=0.0 1 mg/kg）或1
（异戊二烯 ：QM）    
231  3α,4,7,7α -四氢
-4,7-亚甲基
-1H-茚与乙烯
和1-丙烯的聚
合物  25034 -71-3      
232  聚偏氟乙烯  24937 -79-9  5（1,1-二氟乙烯 ：
SML）   所生产的材
料及制品不
得接触强碱
性物质  
233  丙烯腈与 1,1-
二氯乙烯的聚
合物  9010 -76-8  5（1,1-二氯乙烯 ：QM）
或ND（1,1-二氯乙烯 ：
SML ， DL=  
0.01mg/kg ） ；ND（丙
烯 腈：SML，DL= 
0.01mg/kg ）   所生产的材
料及制品与
食品接触温
度不得高于
120℃ 
234  2-甲基 -2-丙烯
酸与苯乙烯的
聚合物  9010 -92-8  0.5%（苯乙烯，QM） 6 23  
235  
松香甘油酯  8050 -31-5 按生产需
要适量使
用         
236  树脂酸和松香
酸；季戊四醇
松脂酸酯  8050 -26-8 按生产需
要适量使
用         
 
 
 
 
 